382 MORITZ V. HOOR. 



tricitätsconstante nicht unabhängig von der polarisierenden Kraft 

 ist, d. h. also die dielektrische Inductionscurve von der linearen 

 Form abweicht und im Wesen ähnlich aussieht, wie die in Fig. 1 

 für Eisen, Nickel und Kobalt angeführten Inductionscurven. 



Ich will hier aus der langen Reihe meiner Versuche nur 

 ein charakteristisches Beispiel herausgreifen, aus dem die Analogie 

 der Beziehungen zwischen polarisierender Kraft und entsprechender 

 Polarisation des dielektrischen Mediums zu den Beziehungen 

 zwischen den entsprechenden Quantitäten im magnetischen Felde 

 klar zu ersehen ist. 



So stellen z. B. die Curven A und B der Figur 6 die dielek- 

 trische Inductionscurve mit reinem Petroleum getränkten, in der 

 Hitze leicht gebräunten reinen Leinenfaserpapiers dar. Die Ab- 

 scissen geben die polarisierende elektromotorische Kraft, die 

 Ordinaten die diesen entsprechenden Ladungen, resp. die ent- 

 sprechende dielektrische Induction. Die Curve JB giebt den An- 

 fangstheil der Curve ■ A mit 10 facher Abscissenvergrösserung. 

 Die Curve C giebt das Verhältniss der elektromotorischen Kraft 

 und der entsprechenden Ladungen des aus diesem Papiere her- 

 gestellten elektrischen Condensators. 



Dieses Verhältniss, die Capacität des Condensators, ist der 

 DieleJdricitätsconstante (analog der magnetischen Permeabilität 

 des Eisens) proportional. Die Form dieser Curven ist den ent- 

 sprechenden Curven in der Figur 1 ganz ähnlich und sehen wir, 

 dass die Dielektricitätsconstante oder mit anderen Worten die 

 dielektrische Permeabilität bei niedrigen Beanspruchungen ver- 

 hältnissmässig gross ist und bei ansteigender Beanspruchung be- 

 trächtlich abnimmt. 



Von einer bestimmten niedrigen Beanspruchung abwärts 

 bleibt die dielektrische Permeabilität unabhängig von der polari- 

 sierenden Kraft ziemlich constant, ja, soweit in diesem Theile 

 der Qurve eben eine genaue Beobachtung möglich ist, scheint 

 die Permeabilität mit abfallender polarisierender Kraft etwas ab- 

 zunehmen. Der Anfangstheil der Inductionscurven ist also ähnlich 

 wie jener der magnetischen Inductionscurven der eisenartigen 

 Metalle. Die Form dieser Curven wird durch die Temperatur, 

 durch den Druck, durch die Beschaffenheit des verwendeten Pa- 



